## SINTESIS ZEOLIT ZSM-5 RENDAH BIAYA MENGGUNAKAN SILIKA ORGANIK DARI LIMBAH PERTANIAN SEKAM PADI

## LOW-COST SYNTHESIS OF ZSM-5 ZEOLITE USING ORGANIC SILICA FROM RICE HUSK AGRO WASTE
Priyadi 1) * , Nurleni Kurniawati 2) , Vera Prawestiana 3)
1) Jurusan Budidaya Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Lampung, Jl. Soekarno Hatta No.10, Kota Bandar Lampung, Lampung
2) Program Studi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana, Jl. Kenanga No. 3, Kota Metro, Lampung
3) Jurusan Sains, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Lampung Selatan email: priyadigege@ymail.com
ARTICLE HISTORY : Received [24 March 2022]   Revised [25 May 2022]  Accepted [13 June 2022]

## ABSTRAK
Sekam  padi  merupakan  limbah  pertanian  yang  berpotensi  sebagai  sumber  silika  pada sintesis  zeolit  berbiaya  murah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  1)  ekstrakasi  silika  dari  sekam padi  sebagai  bahan  baku  zeolite  sintesis,  2)  sintesis  dan  karakterisasi  zeolit  ZSM-5 menggunakan silika dari sekam padi. Penelitian dilakukan dengan mengekstraksi sekam padi menjadi  silika.  Ekstraksi  silika  dilakukan  dengan  merendam  sekam  padi  menggunakan larutan NaOH 15% yang dipanaskan. Selanjutnya dilakukan penambahan larutan HNO 3 10% hingga pH 7 selama 12 jam. Filtrat kemudian dikeringkan menggunakan oven selama 12 jam pada suhu 100 o C. Analisis komposisi silika menggunakan XRF, kristalisnitas menggunakan XRD, dan SEM untuk morfologi. Hasil menunjukkan bahwa sekam padi berhasil diekstraksi dengan penambahan alkali dan digunakan sebagai sumber silika pada sintesis zeolit ZSM-5. Sintesis zeolit dilakukan dengan suhu rendah 90 o C dan pengurangan agen pengarah struktur. Zeolit ZSM-5 menunjukkan bahwa tingkat kristalinitas dan morfologi sesuai dengan standar zeolit  ZSM-5.  Pengurangan  agen  pengarah  struktur  didapatkan  pada  rasio  SDA/Si  yaitu 0,045.
Kata Kunci : Sekam Padi; Silika; Sintesis; Zeolit.

## ABSTRACT
Rice husk is  an agricultural waste that has the potential source of  silica in  low-cost zeolite  synthesis.  The  objectives  of  this  study  were  1)  silica  extraction  of  rice  husks  as synthetic zeolite raw materials, 2) synthesis and characterized ZSM-5 zeolite from rice husks silica.  Silica  extraction  was  carried  out  by  soaking  rice  husks  using  a  heated  15%  NaOH solution.  Furthermore,  10%  HNO 3 solution  was  added  to  pH  7  for  12  hours.  The  filtrate dried  in  an  oven  for  12  hours  at  100 o C.  Analysis  of  silica  composition  using  XRF, crystallinity using XRD, and SEM for morphology. The results showed that rice husks were successfully extracted with an alkali addition and used as a source of silica in the synthesized of ZSM-5 zeolite. The zeolite synthesis was carried out with a low temperature of 90 o C and a structural directing agent decrease. Zeolite ZSM-5 showed that the level of crystallinity and morphology by the standard ZSM-5 zeolite. Decreasing of the structural directing agent was found at the SDA/Si ratio of 0.045.
Kata Kunci : Rice Husk; Silica; Synthesis; Zeolite.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  agraris  yang  sebagian  besar penduduknya  berprofesi  sebagai  petani padi.  Budidaya  padi  menjadi  sektor  yang cukup  besar  karena  hampir  sebagian penduduk  Indonesia  mengkonsumsi  nasi sebagai  makanan  pokok.  Namun  disisi lain,  kegiatan  ini  juga  menyumbangkan limbah  di  bidang  pertanian  yang  sampai saat  ini  belum  dimanfaatkan  secara optimal.  Saat  ini  pemanfaatan  limbah pertanian padi masih sebatas pada penerapan  sebagai  bahan  organik  in  situ dan  sebagai  pakan  ternak.  Selain  itu, limbah  padi  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  pakan  ternak  tersebut  adalah berupa  jerami  padi,  sedangakan  sekam padi  digunakan  sebagai  campuran  media tanam,  bahan  bakar  briket  dan  sebagian besar  hanya  dibakar  begitu  saja.  Menurut (Yu et  al., 2009) menyebutkan dari proses penggilingan  padi  dapat  menghasilkan produk  sampingan  sekam  padi  hingga 25%.  Hasil  penelitian  (Dhankhar,  2014) menjelaskan bahwa dari kegiatan penggilingan  padi  yang  terdiri  dari beberapa  tahapan  menghasilkan  sekitar 20%  sekam  padi,  11%  dedak,  dan  69% beras giling.
Sekam  padi  merupakan  salah  satu sumber  silika  organik  yang  cukup  besar setelah  dilakukan  pembakaran  sempurna.
Silika dapat diperoleh melalui pembakaran terkontrol  dengan  suhu  kalsinasi  600 o C yang dapat menghasilkan kemurnian silika berkisar  antara  84-99%  berat  (Azat  et  al., 2019).    Menurut  (Hossain  et  al.,  2018) sekam  padi  merupakan  biomassa  yang memiliki kandungan silika hingga 85-95% silika  amorf.  Lebih  lanjut  (Sandhu  & Siddique,  2017)  menjelaskan  bahwa  dari proses  pembakaran  sekam  padi  mampu menghasilkan  silika  amorf  sekitar  90%. Silika  sekam  padi  dapat  juga  dihasilkan dengan  cara  ekstraksi  tanpa  pembakaran dan menghasilkan silika  yang reaktif pada sintesis zeolit (Shoumkova dan Stoyanova, 2013.  Kandungan  silika  yang  tinggi  pada sekam padi berpotensi dimanfaatkan sebagai  bahan  baku  ekonomis  dalam pembuatan  material  berbasis  silika  seperti zeolit.
Zeolit  merupakan  kristal  alumino silikat yang memiliki rongga berisi ion-ion alkali  yang  terbentuk  dari  endapan  abu volkan  kemudian  pada  lingkungan  yang bersifat  basa.  Zeolit  memiliki  sifat  kimia dan  fisika  antara  lain  memiliki  Kapasitas Tukar  Kation  (KTK)  yang  tinggi  serta bersifat  hidrofilik.  Sifat  ini  menjadikan zeolit  banyak  digunakan  dalam  berbagai bidang, seperti pembenah tanah, pembawa pada  pupuk  bersifat  lambat  tersedia, campuran  media  tanam,  dan  adsorben logam  berat,  serta  pemurnian  gas  dan
penjernihan  air.  Semakin  meningkatnya pemanfaatan zeolit, mendorong perkembangan  salah  satunya  dengan teknologi  zeolit  sintetis.  Hal  ini  dilakukan selain  untuk  menurunkan  ketergantungan terhadap  zeolit  alam  juga  bertujuan meningkatkan  Kapasitas  Tukar  Kation (KTK)  dan  memodifikasi  ruang  pori menjadi lebih seragam sehingga kemampuannya meningkat.
Salah  satu  jenis  zeolit  sintetis dengan  kadar  silika  tinggi  dan  telah banyak  digunakan  pada  berbagai  bidang adalah  zeolit  ZSM-5  (Y.  Wang  et  al., 2015).  Hasil  penelitian  (Jesudoss  et  al., 2018) menyebutkan bahwa ZSM-5 berhasil  disintesis  dari  sekam  padi  dan digunakan  sebagai  anti  kanker  paru-paru. (Kordatos  et  al.,  2013)  menyebutkan bahwa sekam padi merupakan bahan baku yang melimpah dan murah untuk mensintesis  material  berpori  seperti  zeolit ZSM-5. Selain itu ZSM-5 dapat digunakan sebagai  katalis  yang  bersifat  selektif (Jesudoss  et  al.,  2018)  dan  mampu menjerap  beberapa  jenis  logam  berat (Priyadi  et  al.,  2015).  Berdasarkan  hal tersebut  penelitian  ini  dilakukan  untuk  1) ekstrakasi  silika  dari  sekam  padi  sebagai bahan baku zeolite sintesis, 2) sintesis dan karakterisasi  zeolit  ZSM-5  menggunakan silika dari sekam padi.

## METODE PENELITIAN Bahan Penelitian
Bahan  utama  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  limbah  sekam padi yang diperoleh dari rumah penggilingan  padi  di  Kecamatan  Jati Agung  Lampung  Selatan.  Bahan  lain untuk  proses  ekstraksi  silika  dari  sekam padi  yaitu  larutan  HNO 3 10%,  larutan NaOH  1,5%,  dan  aquades.  Sedangkan bahan  tamabahan  yang  digunakan  untuk sintesis  zeolit  yaitu  natrium  hidroksida (NaOH 50%), sumber alumina menggunakan  natrium  alumina  (NaAlO 2 ), template  organik  sebagai  agen  pengarah dalam  pembentukan  zeoit  menggunakan tetrapropilen  bromida  (TPABr),  dan  silika hasil ekstraksi sekam padi.

## Alat Penelitian
Peralatan  yang  digunakan  untuk ekstraksi  silika  sekam  padi  dan  sintesis zeolit yaitu antara lain: gelas beaker, gelas ukur,  pipet  tetes,  corong  buchner,  corong gelas,  botol  polipropilen,  pH  meter, timbangan  analitik,  oven  dan magnetic stirer .  Adapaun  peralatan  yang  digunakan untuk  analisis  karakterisasi  silika  dan zeolit  sintesis  yaitu X-Ray  Diffraction (XRD), X-Ray Fluoroscence (XRF),
Scanning  Electron  Microscope (SEM), Nitrogen  isotermal  adsorpsi-desorpsi,  dan Magic  Angle  Spinning  Nuclear  Magnetic Resonance (MAS NMR).

## Prosedur Penelitian

## Ekstraksi Silika Sekam Padi
Bahan utama sekam padi dilakukan pembersihan  dari  pengotor  kemudian dicuci  hingga  bersih  dengan  air  dan dijemur  di  bawah  sinar  matahari  selama kurang  lebih  3  hari.  Setelah  sekam  padi benar-benar  kering  dilakukan  perendaman menggunakan  larutan  NaOH  1,5%  sambil dipanaskan  hingga  mendidih.  Selanjutnya sekam padi istirahatkan selama 12 jam dan kemudian  disaring  sehingga  diperoleh filtrat berwarna kecoklatan. Filtrat tersebut selanjutnya  ditambahkan  larutan  HNO 3 10%  dengan  cara  diteteskan  perlahan hingga terbentuk  gel  dengan nilai  pH = 7. Gel  yang  terbentuk  didiamkan  selama kurang  lebih  12  jam  untuk  proses  aging. Gel  kemudian  dicuci  dengan  aquades panas hingga berubah menjadi gel berwarna  putih.  Gel  putih  kemudian disaring  dan  dikeringkan  dalam  oven dengan suhu 100 o C selama 12 jam. Setelah di oven maka akan terbentuk padatan  dan setelah  kering  dilakukan  penggilingan hingga  halus  dan  siap  digunakan  sebagai sumber silika pada sintesis zeolit.
Sintesis Zeolit ZSM-5
Zeolit  ZSM-5  disintesis  dengan menggunakan empat prekursor utama yaitu silika,  aluminium,  NaOH  dan  template organik.  Silika  yang  digunakan  berupa silika  dari  sekam  padi,  NaAlO 2 sebagai
sumber  alumina,  TPABr  sebagai  template organik.  Adapaun  perbandingan  rasio molaritas yang digunakan yaitu rasio Si/Al =100,  H 2 O/Si  =  11,69,  NaOH/Si  =  0,14 dan  TPABr/Si  =  0,086.  Mula-mula  bahan dicampurkan  dengan  jumlah  0,041  g NaAlO 2 ke  dalam  0,84  g  NaOH  50%  ke dalam  botol  polipropilen  1.  Selanjutnya 1,14  gr  TPABr  dilarutkan  dalam  9,95  g aquades  pada  botol  polipropilen  2,  diaduk menggunakan  magnetic  stirer  dengan kecepatan  600  rpm  selama  1  jam. Kemudian isi botol polipropilen 2 dicampurkan  ke  dalam  botol  polipropilen 1,  dengan  ditambahkan  sejumlah  4,29  g silika  sambil  distirer  sehingga  terbentuk semi  gel.  Larutan  dalam  botol  propilen distirer  selama  1  jam  pada  temperatur ruang,  setelah  homogen  botol  propilen dimasukkan  ke  dalam  oven  pada  suhu  90 o C selama 4 hari. Endapan  yang terbentuk kemudian  dicuci  dengan  air  dan  disaring menggunakan corong Buchner. Setelah itu endapan  dimasukkan  kembali  ke  dalam oven pada suhu 90 o C selama 3 jam untuk memperoleh padatan yang kering sempurna.  Setelah  dikeringkan,  padatan putih kemudian dihaluskan dan dikarakterisasi.

## Analisis Karakterisasi Zeolit
Analisa kuantitatif komposisi kimia sekam  padi  dilakukan  menggunakan  XRF model  ARL 9900 Advant  XP,  kristalinitas
silika  dan  zeolit  dilakukan  menggunakan
XRD model Philips
PN-1830
Diffractometer  (Cu  Kα,  k  =  1.5406  A°), morfologi  zeolit  dilakukan  dengan  SEM model JEOL 6303 LA instrument.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstraksi  dan  Karakterisasi  silika  dari sekam padi
Proses  ekstrasi  pada  umumnya dapat  dilakukan  dengan  berberapa  cara antara lain yaitu melalui proses pembakaran.  Namun  disisi  lain,  proses  ini dianggap  tidak  ramah  lingkungan  karena
menghasilkan polutan yang tidak baik bagi kesehatan dan dapat menurunkan reaktifitas  silika  yang  dihasilkan.  Hal  ini terjadi disebabkan adanya senyawa pengotor yang akan menurunkan titik lebur silika  menjadi  fase  kristal  (Kumari  & Singh,  2020).  Tahapan  ekstraksi  pada penelitian ini dilakukan dengan merendam padi  dalam  pelarut  alkali  yaitu  larutan NaOH.  Adapun  reaksi  yang  terjadi  antara SiO2  dalam  sekam  padi  dengan  larutan alkali (NaOH) adalah sebagai berikut:
𝑆𝑖𝑂 2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻  → 𝑁𝑎 2 𝑆𝑖𝑂 3 +   𝐻 2 𝑂 ………………………… (1) Silika yang terbentuk
menghasilkan  larutan  natrium  silikat, kemudian  larutan  direaksikan  dengan larutan  HNO 3 10%  untuk  mengikat
natrium  sehingga  menghasilkan  SiO 2 . Reaksi  yang  terjadi  dapat  ditulis  sebagai berikut:
𝑁𝑎 2 𝑆𝑖𝑂 3 + 𝐻𝑁𝑂 3 → 𝑆𝑖𝑂 2 +  𝑁𝑎𝑁𝑂 3 +   𝐻 2 𝑂 ……………………… (2)
Larutan asam nitrat yang ditambahkan  berfungsi  sebagai  bahan pengendap. Menurut (Moraes  et  al.,  2018) senyawa  silika  mudah  larut  pada  suasana basa,  dan  akan  mengendap  pada  suasana asam.  Berdasarkan  hal  tersebut,  agar senyawa  silika  mudah  diekstrak  dari sekam  padi,  maka  diperlukan  tambahan pelarut  alkali  yaitu  NaOH,  selanjutnya digunakan larutan asam HNO 3 10%, untuk mengendapkannya  kembali.  Setelah  silika mengendap dilanjutkan dengan pengeringan  dengan  menggunakan  oven untuk  menurunkan  kelembabannya. Untuk
mendapatkan  serbuk  silika  dengan  tingkat kemurnian  tinggi  maka  dilakukan  proses kalsinasi silika dengan menggunakan suhu 550 o C. Komposisi kimia silika sekam padi mengalami  peningkatan  setelah  melalui proses kalsinasi (Tabel 1).
Kandungan  silika  hasil  ekstraksi sekam  padi  mengalami  peningkatan  dari 69,9  menjadi  86,02  %  berat.  Selain  itu, dengan  proses  kalsinasi  ini  juga  dapat menurunkan  beberapa  senyawa  oksida logam  antara  lain  Fe 2 O 3 ,  TiO 2 ,  SO 3 ,  ZnO. Kalsinasi merupakan suatu proses
pemanasan  pada  material  padatan  yang
menyebabkan
Tabel 1. Komposisi kimia silika dari sekam padi dengan proses kalsinasi Oksida Tanpa kalsinasi (% berat) Kalsinasi (% berat) SiO 2 69,90 86,02 Al 2 O 3 0,162 0,955 Fe 2 O 3 0,045 0,020 MnO 0,015 0,016 CaO 1,02 0,719 MgO 0,469 0,232 Na 2 O 0,377 0,628 K 2 O 0,056 0,064 P 2 O 5 0,049 * TiO 2 0,026 * SO 3 0,284 * ZnO 0,007 * LOI 28,97 11,60 *tidak terdeteksi dekomposisi, transisi fasa atau penghilangan  suatu  komponen  dengan menggunakan  reaktor  ataupun furnace (Yodyingyong  et  al.,  2009).  Proses
kalsinasi  dilakukan  untuk  mengontrol temperatur  pembakaran  agar  fasa  amorf pada  silika  sekam  padi  tidak  berubah menjadi fasa kristalin.
Gambar 1. SEM silika sekam padi 200x pembesaran; (a) proses kalsinasi dan (b) tanpa kalsinasi
Hasil analisis SEM sekam padi menunjukkan  bahwa  morfologi  dari  silika melalui  proses  kalsinasi  lebih  seragam dibandingankan dengan silika tanpa melalui  proses  kalsinasi  (Gambar.  1).  Hal ini  terjadi  karena  silika  hasil  ekstraksi sekam  padi  banyak  terdapat  material pengotor  baik  organik  maupun  organik.
Melalui  proses  kalsinasi  pengotor  tersebut menjadi  hilang  karena  adanya  proses pemanasan  sehingga  diperoleh  silika  yang lebih  seragam  dan  bersih  dari  pengotor. Menurut  (Athinarayanan  et  al.,  2015) menunjukkan bahwa bio silika sekam padi yang melalui perlakuan awal dengan asam dan  proses  kalsinasi  menghasilkan  silika
dengan  kualitas  tinggi  baik  struktur maupun  kemurniannya.  Selain  itu,  proses kalsinasi dengan suhu dan laju pemanasan dalam  proses  sintesis  silika  seam  padi
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  bentuk  dan  ukuran  nanopartikel (Zarei et al., 2021).

## Sintesis zeolit ZSM-5
Sintesis  zeolit  ZSM-5  dilakukan menggunakan  sumber  silika  dari  sekam padi  (SiO 2 ),  sumber  alumina  (NaAlO 2 ), sumber  mineral  (NaOH),  dan  senyawa organik  sebagai  agen  pengarah  struktur (TPABr). Silika sekam padi yang digunakan  merupakan  silika  alternatif  dari alam  yang  dapat  digunakan  pada  sintesis zeolit ZSM-5. Selain memiliki kadar silika yang  tinggi,  sumber  bahan  baku  sekam
padi  tersedia  cukup  melimpah  dan  mudah diperoleh.  Sintesis  zeolit  ZSM-5  dalam penelitian  ini  menggunakan  prekursor yaitu  silika  dari  sekam  padi  pada  suhu rendah  (90 o C),  dengan  rasio  molar  Si/Al =100,  H 2 O/Si  =  11,69,  NaOH/Si  =  0,14 dan TPA-Br/Si = (0: 0.015: 0.045: 0.086). Sintesis  dilakukan  dengan  kondisi  statis selama  4  hari  dengan  tambahan  template organik  yaitu  tetrapropilamoniumbromida (TPABr).
Gambar 2. Difraktogram sintesis zeolit ZSM-5; (a) ZSM-5 silika sekam padi dan (b) ZSM-5 standar.
Hasil  analisis  XRD  menunjukkan bahwa  difraksi  sinar-X  zeolit  silika  dari sekam  padi  memiliki  pola  yang  sesuai dengan  zeolit  ZSM-5  standar  (Gambar  2). Kesesuaian pola tersebut ditunjukkan pada puncak  2θ  yaitu  7,79  dan  8,01  yang merupakan puncak khas  pada zeolit  ZSM-
5.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian (Li et al., 2019) yang menyebutkan bahwa zeolite ZSM-5 yang dibuat untuk menghilangkan  fenol  mempunyai  puncak khas  2θ  pada  7-10 o .  Berdasarkan  hasil tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa silika sekam padi dapat digunakan sebagai
sumber  silika  alternatif  rendah  biaya  pada sintesis  zeolit  ZSM-5.  Selain  penggunaan bahan  baku  silika,  pada  sintesis  zeolit ZSM-5 juga menggunakan senyawa pengarah  struktur yaitu tetrapropilen amonium  bromida.  Untuk  mengurangi besarnya biaya dan juga tingkat kemurnian
zeolit  pada  sintesis  yang  dilakukan  maka dilakukan  pengurangan  agen  pengarah struktur  ini.  Sintesis  zeolite  ZSM-5  ini dilakukan  dengan  rasio  molar  SDA/Si yaitu  0:  0,015:  0,045  dan  0,086  dengan menggunakan suhu 90 o C selama 4 hari.
Gambar 3. Difraktogram ZSM-5 dengan rasio pengurangan agen pengarah struktur dengan rasio SDA/Si. (a) 0,086; (b) 0,045; (c) 0,015; dan (d) 0.
Pengurangan  komposisi  agen  pengarah berupa  senyawa  organik  pada  sintesis zeolite  ZSM-5  menunjukkan  hasil  yang cukup  baik  (Gambar  3).  Hasil  difraksi zeolite  ZSM-5  pada  rasio  SDA/Si  =  0 (Gambar  3d)  menunjukkan  fase  amorf tanpa puncak kristalinitas zeolite.
Sedangkan  hasil  difraksi  dengan  puncak kristalinitas  tertinggi  ditunjukkan  pada rasio SDA/Si = 0,086 dengan puncak yang tajam (Gambar. 3a). Berdasarkan gambar 3 dapat  disimpulkan  bahwa  pengurangan senyawa  organic  pengarah  struktur  masih dapat dilakukan pada sintesis zeolite ZSM-
5  untuk  menurunkan  biaya.  Rasio  SDA/Si yang  masih  memungkinkan  pada  sintesis zeolite  ZSM-5  tanpa  menurunkan  kualitas dan  tingkat  kristalinitas  yaitu  SDA/Si =0,045 (Gambar 3b).
Morfologi permukaan kristal zeolite sintetik ZSM-5 cenderung berbentuk  membulat  (Gambar  4).  Jika dibandingkan  dengan  morfologi  zeolit standar  ZSM-5  terlihat  bahwa  standar zeolite  menunjukkan  bentuk  permukaan yang  lebih  halus  dan  cenderung  bersudut dibandingkan zeolite sekam padi.
Gambar 4. SEM zeolit sintetik ZSM-5. a) zeolit dari sekam padi, b) zeolit standar (ACS Material, 2021)
Hal  ini  terjadi  karena  silika  yang
digunakan dalam sintesis zeolite merupakan  silika  amorf  yang  berasal  dari sekam  padi.  Selain  itu,  penampakan  hasil SEM  menunjukkan  adanya  rongga  pada permukaan ZSM-5 yang merupakan pengaruh  dari  adanya  pori  yang  terbentuk
pada kristal zeolit. Hal ini juga ditunjukkan  pada  sintetis  ZSM-5  yang dilakukan  oleh  (L.  Wang  et  al.,  2010), dimana adanya pori pada zeolit menyebabkan  permukaan  zeolit  yang disintesis memiliki bentuk berongga.

## KESIMPULAN
Sekam  padi  berhasil  diekstraksi dengan  menggunakan  pelarut  alkali  dan dapat  digunakan  menjadi  sumber  silika pada  sintesis  zeolit  ZSM-5.  Sintesis  zeolit ZSM-5 menggunakan metode dengan biaya rendah  dengan  senyawa  organik  sebagai pengarah  struktur  pada  suhu  rendah  yaitu (90 o C). Metode ini berhasil mengubah fasa amorf  silika  sekam  padi  menjadi  fasa kritalin  zeolit  ZSM-5.  Selain  itu,  untuk menurunkan  biaya  pada  sintesis  digunakan pengurangan  pada  penggunaan  senyawa organik  pengarah  struktur  yaitu  rasio SDA/Si  =  0,045.  Hasil  sintesis  dengan pengurangan agen pengarah struktur menghasilkan  kualitas  zeolit  yang  baik
ditunjukkan  oleh  grafik  kristalinitas  dan morfologi sesuai dengan standar pada zeolit ZSM-5.

## DAFTAR PUSTAKA
ACS  Material.  (2021). Technical  Data Sheet ACS Material Silicon
nanoparticles . www.acsmaterial.com Athinarayanan,  J.,  Periasamy,  V.  S., Alhazmi,  M.,  Alatiah,  K.  A.,  & Alshatwi,  A.  A.  (2015).  Synthesis  of biogenic silica nanoparticles from rice husks  for  biomedical  applications. Ceramics  International , 41 (1),  275– 281.https://doi.org/10.1016/j.ceramint. 2014.08.069
Azat,  S.,  Korobeinyk,  A.  V.,  Moustakas, K.,  &  Inglezakis,  V.  J.  (2019). Sustainable  production  of  pure  silica from  rice  husk  waste  in  Kazakhstan. Journal  of  Cleaner  Production , 217 ,
352–
359.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2
019.01.142
(a) (b)
Dhankhar,  P.  (2014).  Rice  Milling. IOSR Journal  of  Engineering , 4 (5),  34–42. https://doi.org/10.9790/3021- 04543442 Hossain, S. K. S., Mathur, L., & Roy, P. K.
(2018).  Rice  husk/rice  husk  ash  as  an alternative source of silica in ceramics:  A  review. Journal  of  Asian Ceramic  Societies , 6 (4),  299–313. https://doi.org/10.1080/21870764.201 8.1539210
Jesudoss,  S.  K.,  Vijaya,  J.  J.,  Kaviyarasu, K., Kennedy, L. J., Jothi Ramalingam,
R., & Al-Lohedan, H. A. (2018). Anti- cancer  activity  of  hierarchical  ZSM-5 zeolites  synthesized  from  rice-based waste  materials. RSC  Advances , 8 (1), 481–490.
https://doi.org/10.1039/c7ra11763a
Kordatos,  K.,  Ntziouni,  A.,  Iliadis,  L.,  &
Kasselouri-Rigopoulou,  V.  (2013). Utilization of amorphous rice husk ash for  the  synthesis  of  ZSM-5  zeolite under  low  temperature. Journal  of Material
Cycles and Waste Management , 15 (4), 571–580.
https://doi.org/10.1007/s10163-013-
0141-x
Kumari,  A.,  &  Singh,  A.  K.  (2020).  From Amorphous  to  crystalline  nature  of silica  nanoparticles  obtain  from  rice husk. Wutan  Huatan  Jisuan  Jishu , 16 (4), 532–538.
Li, H., Cheng, R., Liu, Z., & Du, C. (2019). Waste  control  by  waste:  Fenton–like oxidation  of  phenol  over  Cu  modified ZSM–5  from  coal  gangue. Science  of the Total Environment , 683 , 638–647. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.201
9.05.242
Moraes,  J.  C.  B.,  Font,  A.,  Soriano,  L., Akasaki,  J.  L.,  Tashima,  M.  M., Monzó, J., Borrachero, M. V., & Payá,
J. (2018). New use of sugar cane straw ash  in  alkali-activated  materials:  A silica source for the preparation of the alkaline  activator. Construction  and Building  Materials , 171 ,  611–621. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2018.03.230
Priyadi,  Iskandar,  Suwardi,  &  Mukti,  R. (2015).  Characteristics  of  Heavy
Metals  Adsorption  Cu,  Pb  and  Cd Using  Synthetics  Zeolite  Zsm-5. J Trop Soils , 20 (2), 77–83. https://doi.org/10.5400/jts.2015.20.2.7 7
Sandhu,  R.  K.,  &  Siddique,  R.  (2017).
Influence  of  rice  husk  ash  (RHA)  on the  properties  of  self-compacting concrete:  A  review. Construction  and Building  Materials , 153 ,  751–764. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2017.07.165
Wang,  L.,  Zhang,  Z.,  Yin,  C.,  Shan,  Z.,  &
Xiao,  F.  S.  (2010).  Hierarchical mesoporous  zeolites  with  controllable mesoporosity  templated  from  cationic polymers.
Microporous and Mesoporous  Materials , 131 (1–3),  58– 67.https://doi.org/10.1016/j.micromes
o.2009.12.001
Wang, Y., Fan, S., Zhang, J., & Zhao, T. S.
(2015). Effects of synthesis conditions on the yields and properties of HZSM- 5. Crystal  Research  and  Technology , 50 (7),
522–527. https://doi.org/10.1002/crat.20140048
1
Yodyingyong,  S.,  Panijpan,  B.,  Triampo, W.,  &  Triampo,  D.  (2009).  An inexpensive  furnace  for  calcination:
Simple  TiO2  synthesis. Journal  of Chemical  Education , 86 (8),  950–952. https://doi.org/10.1021/ed086p950
Yu, J., Zhang, J., He, J.,  Liu,  Z.,  & Yu,  Z. (2009). Combinations of mild physical or chemical pretreatment with biological  pretreatment  for  enzymatic hydrolysis  of  rice  hull. Bioresource Technology , 100 (2), 903–908. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008 .07.025
Zarei, V., Mirzaasadi, M., Davarpanah, A., Nasiri, A., Valizadeh, M., & Hosseini, M.  J.  S.  (2021).  Environmental method  for  synthesizing  amorphous silica  oxide  nanoparticles  from  a natural  material. Processes , 9 (2),  1–9. https://doi.org/10.3390/pr9020334